596 
SÉANCE DU 18 JUIN 18^9. 
Résidu insoluble, silice argileuse. 9,6659 
Alumine 4,9995 
Carbonate de chaux 1,66*65 
Carbonate de magnésie traces 
Oxyde de fer un peu manganésien. 69,9732 
Eau de combinaison 13,0000 
Pertes 0,6949 
Total. . . 100,0000 
Le rainerai essayé, soit avec un fondant de chaux carbonatée 
(marbre blanc), soit avec un peu de quartz et de chaux carbo- 
natée, a toujours donné une bonne scorie, porcelainisée dans le 
deuxième cas, et un culot de fonte grise de première qualité 
représentant pour la teneur de la mine 5A p. 100 de fonte. — 
Dans la deuxième catégorie nous rangerons les minerais de la 
Francisco, appartenant également à la compagnie Minera Le- 
nense Asturiana. C’est un amas oblique de k mètres de diamètre, 
situé sur le versant oriental du Monte Aramo , dans lequel les 
boules de minerais sont reliées par des faisceaux d’aragonite 
blanche ou cristalline. C’est un véritable minerai épigène, résul- 
tant de la décomposition d’anciennes boules de pyrites de fer, 
dont souvent il conserve la forme cristalline. — On y a reconnu 
pour une bonne moyenne : 
Résidu insoluble argileux 4,4995 
Chaux combinée 0,7331 
Carbonate de chaux 1,1000 
Magnésie carbonatée et combinée. . . traces sensibles 
Alumine 3,1665 
Soufre. . . 1,3907 
Peroxyde de fer un peu manganésien. 75,6591 
Eau combinée. 11,0000 
Pertes dans l’analyse. . 2,4511 
Total. . . 100,0000 
Essayé par voie sèche, il a toujours donné, soit de la fonte 
truitée, soit de la fonte blanche. — Nous pourrions encore aug- 
menter les citations de gisements de minerais de fer au milieu 
du calcaire de montagnes, mais nous croyons que ce serait al- 
longer inutilement ce travail. 
